## PENYISIHAN ION LOGAM FE MENGGUNAKAN ADSORBEN KAOLIN YANG DIMODIFIKASI SURFAKTAN
Alfian Putra 1* , Teuku Rihayat 1 , Rima Dhinta Dewi Astuti 1
1 Teknik Kimia, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Jl. Banda Aceh-Medan Km. 280,3, Buketrata, Mesjid Punteut, Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh 24301, Indonesia Email: alfianputra2021@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mempersiapkan  adsorben  berbahan  baku  kaolin  alam  yang dimodifikasi  CTAB  untuk  menyisihkan  ion  logam  Fe 2+ dari  permukaan  air.  Kaolin  alam  dicuci dengan  air  suling  dan  selanjutnya  dikeringkan  dalam oven  dryer ,  Kaolin  selanjutnya  di  aktivasi dengan HCL 1 N, dan di modifikasi dengan surfaktan CTAB dengan perbandungan 45% dari berat kaolin.  Proses  penyerapan  dilakukan  dengan  mencampurkan  2  gram  adsorben  yang  telah dimodifikasi  pada  100  ml  sampel  air  yang  mengandung  3  ppm  ion  logam  Fe 2+ diikuti  dengan pengadukan 100 rpm, pH 5, dan suhu 30 0 C. Konsentrasi Fe 2+ pada permukaan air dianalisa dengan menggunakan  AAS  setiap  selang  waktu  tertentu  dalam  periode  20  –  100  menit.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kemampuan  adsorben  kaolin  tanpa  modifikasi  mampu  menurunkan konsentrasi  Fe 2+ sebesar  62,23%  selama  40  menit,  sedangkan  adsorben  dari  kaolin  modifikasi surfaktan  pada awal  proses mampu  menurunkan konsentrasi  Fe 2+ mencapai 73,8% pada waktu 10 menit. Hasil karakterisasi SEM menunjukkan bahwa adsorben kaolin modifikasi mampu menyerap ion logam Fe 2+ lebih banyak dalam waktu singkat karena mempunyai permukaan kontak yang luas dan  juga  mempunyai  struktur  permukaan  acak,  dibandingkan  dengan  adsorben  kaolin  yang  tidak modifikasi surfaktan mempunyai struktur morfologinya yang beraturan.
Kata kunci : Adsorpsi, Fe, Adsorben, Kaolin, CTAB

## ABSTRACT
This research was conducted to prepare an adsorbent made from natural kaolin which was modified by  CTAB  to  remove  Fe2+  metal  ions  from  the  water  surface.  Natural  kaolin  was  washed  with distilled  water  and  then  dried  in  an  oven  dryer.  Kaolin  was  then  activated  with  1  N  HCL,  and modified  with  CTAB  surfactant  with  a  ratio  of  45%  by  weight  of  kaolin.  The  absorption  process was carried out by mixing 2 grams of the modified adsorbent in 100 ml of water sample containing 3  ppm  Fe2+  metal  ions  followed  by  stirring  at  100  rpm,  pH  5,  and  a  temperature  of  300C.  The concentration  of  Fe2+  on  the  surface  of  the  water  was  analyzed  using  AAS  every  certain  time interval  in  a  period  of  20  –  100  minutes.  The  results  showed  that  the  adsorbent  ability  of  kaolin without modification was able to reduce the  Fe2+ concentration by 62.23% for 40 minutes, while the adsorbent of the susurfactant-modifiedaolin at the beginning of the process was able to reduce the  Fe2+  concentration  to  73.8%  in  10 minutes.  The  results  of  SEM  characterization  showed  that the modified kaolin adsorbent was able to absorb more Fe2+ metal ions in a short time because it had a large contact surface and also had a random surface structure, compared to the non-surfactant modified kaolin adsorbent which had a regular morphological structure.
Keywords : Adsorption, Fe, Adsorbent, Kaolin, CTAB

## PENDAHULUAN
Lingkungan  hidup  yang  bersih  merupakan  dambaan semua  umat  manusia,  namun  tidak  dapat  di  pungkiri proses  pengolahan  di  industri,  rumah  tangga,  pusat kesehatan,  dsb.  menjadi  roda  berputar  dalam  kehidupan dan  menyumbang  limbah  yang  kebanyakan  limbah tersebut  mlaah  memberikan  dampak  negatif  bagi kehidupan  dan  menjadi  sumber  pencemaran  yang berdampak buruk. dikategorikan sebagai daerah tercemar jika  terjadi  perubahan  standar  baku  mutu  lingkungan meliputi  air,  tanah  dan  udara.  Hal  ini  dapat  terjadi  oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kegiatan penambangan.  Kegiatan  penambangan  menghasilkan limbah  buangan  yang  mengandung  logam  berat  seperti Cu,  Zn,  Pb,  dan  Hg  yang  dialirkan  ke  lingkungan perairan [5].
Limbah  besi  yang  tercemar  pada  air  terbuka  akan membahayakan masyarakat  sekitarnya jika  tidak dilakukan  penanganan  khusus  pengolahan  limbah berbahaya.  Metode  adsorpsi  merupakan  salah  satu metode  pengolahan  bahan  alam  salah  satunya  kaolin, bahan  alam  yang  dapat  digunakan  untuk  pengolahan limbah  organik  dan  anorganik  [5,8]  juga  sangat  mudah dalam  rekonstruksi,  operasi  bahkan  pemeliharaannya dengan  biaya  operasi  yang  relatif  murah,  kapasitas penyerapan yang tinggi dan maksimal. [9,12]
Kaolin  sangat  berpotensi  sebagai  adsorben  karena harganya  murah,  aman  dan  mudah  di  dapat.  Namun, kemampuan  daya  serap  kaolin  sebagai  adsorben  masih sangat  rendah  jika  dibandingkan  dengan  zeolit,  arang aktif dan bentonit, sehingga  perlu  adanya  upaya untuk meningkatkan    daya    serap    kaolin,  salah    satunya dengan    melakukan  modifikasi  menggunakan  senyawa organik seperti surfaktan (Olaremu dkk, 2015).
Kaolin  adalah  mineral  yang  terdapat  pada  batuan sedimen  dikenal  dengan  nama  batulempung.  Kaolin merupakan  massa  batuan  yang  tersusun  dari  material lempung  berkualitas  tinggi  dengan  komposisi  kimia hydrous  alumunium  silicate  (Al2O3.2SiO2.2H2O)  dan berwarna  putih,abu-abu  putih,  kuning  jingga,  abu-abu atau  kemerahan.  Kaolin  ini  mengandung  butiran  yang sangat  halus,  lunak  dan  kurang  plastis  bila  bercampur dengan  air  (Khamdahsag  dkk,  2017).  Potensi  dan cadangan  kaolin  yang  besar  di  Indonesia  terdapat  di Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Selatan,  Pulau  Bangka dan  Belitung,  serta  potensi  lainnya  tersebar  di  Pulau Sumatera  khususnya  Sumatera  Utara,  Pulau  Jawa,  dan Sulawesi  Utara  (Daud,2015).Adapun  struktur  kaolin dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Struktut Kaolinit (Awad, 2017)
Bagian  permukaan  dari  kristal  kaolinit  mempunyai muatan  negatif  yang  tetap  dan  tidak  bergantung  pH (permanent charge). Muatan negatif tersebut berasal dari subtitusi  atom  dalam  struktur  kristal  yang  tidak mempengaruhi struktur kristal tersebut, misalnya dengan adanya atom Al  yang bermuatan +3 yang menggantikan atom  Si  yang  bermuatan  +4  menyebabkan  kerangka kaolinit  kekurangan  muatan  positif  atau  kelebihan muatan negatif (Awad, 2017).
Surfaktan  terdiri  dari   dua  bagian  yaitu  kepala  dan ekor.    Bagian  kepala  bermuatan    positif    dan  bersifat hidrofilik  sedangkan  bagian  ekor  tidak  bermuatan  dan bersifat hidrofobik. Sebelumnya, telah mencoba melakukan  modifikasi  kaolin  menggunakan  surfaktan anionik  untuk  menyerap  ion  logam  Pb  dalam  air  . Meskipun  kemampuan  penyerapan  kaolin  yang  telah dimodifikasi  surfaktan  menjadi  lebih  baik  dibandingkan dengan kaolin alami, namun efisiensi penyerapan logam masih  belum  maksimal  yaitu  hanya  mencapai  63%. Peningkatan  kemampuan  penyerapan  adsorben  masih dapat ditingkatkan dengan  bantuan teknologi ultrasonik. Teknologi ultrasonik  memiliki keunggulan karena biaya operasional  yang  murah  dan  tidak  berdampak  negatif terhadap  lingkungan. Pada Penelitian penyerapan  logam Fe(II) menggunakan zeolit aktivasi sebagai adsorben dan iradiasi  ultrasonik  dipelajari  dengan  variasi  waktu kontak,  pH,  dan  suhu.    Hasil  menunjukkan  bahwa kondisi optimum adsorpsi ion Fe (II) adalah pada waktu kontak  15  menit,  pH  4,  dan  suhu  30 o C  (Rismiarti, dkk.,2016).  Menurut  Santi  (2014),  kapasitas  adsorben yang telah diaktivasi dan diiradiasi gelombang ultrasonik meningkat  hingga  dua  kali,  karena  iradiasi  ultrasonik dapat  memperbesar  luas  permukaan  adsorben  secara spesifik.
Modifikasi kaolin dengan surfaktan  bertujuan  untuk mengikat    surfaktan  pada  permukaan  kaolin  yang bersifat  hidrofobik.  Adsorpsi  surfaktan  pada  permukaan adsorben  mengikutsertakan    interaksi    molekul    dengan permukaan    dan  antar  molekul.  Interaksi  tersebut  dapat mempengaruhi  material  surfaktan  yang  terbentuk, material  tersebut  ditentukan  oleh  konsentrasi  surfaktan. Semakin  besar  konsentrasi  surfaktan  maka  interaksi antar  molekul  semakin  besar  sehingga  material  yang terbentuk  menjadi  meningkat.  Material  yang  terbentuk dapat  menentukan  sifat  permukaan  adsorben  yang diikatnya dan akan mengadsorpsi anion lebih banyak.
Proses  adsorpsi  berlangsung  jika  suatu  permukaan padatan dan molekul-molekul gas dan cairan dikontakkan  dengan  molekul-molekul  tersebut,  maka didalamnya  terdapat  gaya  kohesif  termasuk  gaya hidrostatik  dan  gaya  ikatan  hydrogen  yang  bekerja  di antara  molekul  seluruh  material.  Gaya-gaya  yang  tidak seimbang  pada  batas  fasa  tersebut  menyebabkan perubahan-perubahan konsentrasi molekul pada interface solid/fluida.
Ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang  terlalu  tinggi  untuk  bisa  didengar  oleh  telinga manusia, yaitu kira-kira di atas 20 kiloHertz. Gelombang ultrasonik dapat merambat pada medium padat, cair dan gas.  Reflektivitas  dari  gelombang  ultrasonik  ini  di
permukaan  cairan  hampir  sama  dengan  permukaan padat,  tetapi  pada  tekstil  dan  busa,  maka  jenis gelombang  ini  akan  diserap.  Secara  umum,  teknologi ultrasonik  digunakan  untuk  meningkatkan  efisiensi transfer  massa.  Fenomena  ini  disebabkan  oleh  kavitasi dan variasi tekanan tinggi yang diinduksi selama iradiasi ultrasonik.  Selain  itu,  fenomena  fisik  mikro-turbulensi, microstreaming,  gelombang  akustik  dan  jet  mikro  dapat meningkatkan  reaktivitas  kimia  partikel  larutan  dengan membuattabrakan  antar  partikel  yang  efektif.  Selain  itu pada  reaksi  menggunkan  bahan  padat  ,  pengunaan ultrasonik  dapat  memecah  padatan  dari  energi  yang ditimbulkan  akibatnya  pecahnya  kavitasi.  Efeknya adalah  memberikan  komponen  reaktan  padat  luas permukaan  yang  lebih  besar  untuk  meningkatkan  laju reaksi (Purnama dkk, 2014). Penggunaan ultrasonik telah terbukti  dapat  menjadi  alat  yang  sangat  berguna  untuk mempercepat  adsorpsi  ion  logam  dan  zat  warna  pada adsorben  dengan  meningkatkan  afinitas  antara  adsorbat dan adsorben (Gupta dkk, 2016).
Penggunaan  teknologi  ultasonik  pada  proses  adsorpsi telah  banyak  dilakukan  antara  lain  pada  proses  adsorspi ion  logam Cu(II) menggunakan karbon aktif dari  sekam padi (Aqbar,dkk., 2014) dan ion logam Pb(II), penerapan metode  sonifikasi  terhadap  adsorpsi  Fe  (III)  pada  zeolit alam  teraktivasi,    dan  Penggunaan  ultrasonik  untuk menyerap  ion  logam  berat  dan  zat  warna  (Jorfi  dkk, 2017) .
Adapun  dalam  studi    ini  bertujuan  mempelajari  dan mengkaji  tentang  optimalisasi    daya    serap    kaolin sebagai  adsorben    dengan    cara    modifikasi    kaolin dengan  surfaktan Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide (CTAB)  dan  iradiasi ultasonik dalam   menyerap   logam Fe dalam  air, dengan  menggunakan teknologi ultrasonic dapat  menjadi  salah  satu  alternatif  ramah  lingkungan dalam  upaya  peningkatan  daya  serap  absorben khususnya  kaolin.  Investigasi  adsorben  dilakukan pengujian  dengan  melakukan  uji  Atomic  Absorption Spektrophotometry  (AAS),  dan  adsorben  yang  belum melalui  proses  adsorpsi  dan  setelah  proses  adsorpsi dikarakterisasi dengan SEM.

## METODE PENELITIAN
. Alat dan Bahan
Bahan-bahan  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini yaitu kaolin alam, Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide (CTAB), limbah artifisial Fe2SO4, larutan HCl  1 N dan aquadest.  Sedangkan  peralatan  yang  diperlukan  dalam penelitian ini yaitu ultrasonic, beaker glalss, Erlenmeyer, oven, pH meter, pipet ukur dan pipet tetes.

## Persiapan Kaolin
Kaolin  diambil  dari  wilayah  Nisam,  Aceh  Utara dihancurkan  dan  diayak  hingga  berukuran  110  mesh. Kaolin  yang  sudah  berukuran  110  mesh  di  panaskan menggunakan oven dengan suhu 110 o C selama 3 jam. Di aktivator  dengan  HCL  1,0  N  dan  didiamkan  selama  3 jam.  Kemudian  dicuci  dengan  aquadest  hingga  netral (pH = 7). Padatan kaolin di simpan dalam desikator.

## Modifikasi Kaolin dengan Surfaktan
Padatan      kaolin      dicampurkan      dengan      larutan surfaktan      dengan  perbandingan  50%  dari  berat  total. Campuran di aduk dan didiamkan selama 3 jam. Setelah itu  endapan  di  saring  dan  di  cuci  dengan  aquabides hingga netral (pH = 7). Dikeringkan pada suhu kamar.

## Proses Pembuatan Limbah Artifisial Fe2+ (100 mg/l)
Ditimbang  FeSO4  sebanyak  497,85  mg.  Fe2SO4 yang telah ditimbang, dimasukkan kedalam  labu takar 1 L dan  dilarutkan dengan aquadest sampai tanda batas.
Proses Adsorbsi
pada Limbah Artifisial Menggunakan Ultrasonik
Masukkan  sebanyak  5  gram  organokaolin  kedalam erlenmeyer.  Sebanyak  100  ml  sampel  limbah  artifisial dimasukkan  ke  dalam  elenmeyer  250  ml  dan dicampurkan dengan organokaolin dengan rasio tertentu. Setelah  itu  di  tutup  dengan  menggunakan  aluminium foil. Kemudian di masukkan ke dalam ultrasonik dengan suhu iradiasi  60 o C. Lalu sampel diambil selama  waktu iradiasi  10,  20,  30,  40,  50    dan  60  menit.  Kemudian sampel     tersebut dianalisa     dengan     menggunakan AAS.

## Prosedur Analisa Data
Analisa  data  dilakukan  dengan  kinetika  adsorpsi menggunakan  persamaan  lagergren.  Persamaan  ini terdiri  dari  model  kinetika  orde  pertama  dan  model kinetika  orde  kedua.  Untuk  dapat  menghitung  kinetika adsorpsi digunakan bentuk linear  dari persamaan orde 1 dan orde 2.
t k q q q e t e 1 ln ) ln(    (3.1)
Dengan  membuat  plot  (qe-qt)  terhadap  t  atau  plot  ln (qe-qt)  terhadap  t,  akan  diperoleh  kurva  linear  dengan slope = k1/2,303 atau k, dan  intersep =  ln qe  seghingga parameter kinetika  k1 dan qe dapat dihitung.
Bentuk  linear  dari  lagergren  orde  2  adalah  sebagai berikut :
t qe qe k qt t 1 1 2 2   (3.2)
Dengan  membuat  plot t/qt terhadap  t,  akan  diperoleh kurva linear dengan slope= 1/qe dan intersep = 1/k2qe2, sehingga parameter qe dan k2 dapat dihitung 5 , 15 , 30, 50  dan  80  menit.  Kemudian          sampel          tersebut dianalisa     dengan     menggunakan, AAS.
Pengujian  kadar  sampel  Fe  (SNI  06-6989.4-2004) secara  langsung  dilakukan  pada  panjang  gelombang 248,3  nm.  Sebanyak  50  ml  contoh  uji  dimasukkan kedalam  erlenmeyer  berukuran  100  ml.  Kemudian dihubungkan dengan pipa kapiler pada alat AAS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Hasil Kemampuan Adsorben Dalam
Menyisihkan  Konsentrasi  Logam  Fe  dan  Mg Menggunakan AAS
Keberadaan  logam  dalam  air  seringkali  menjadi masalah  bagi  kesehatan  manusia.  Terutama  logam  berat yang  memiliki  sifat  sukar  terdegradasi,  beracun,  dan akumulatif.  Oleh  karena  itu  penggunaan  adsorben modifikasi kaolin dengan surfaktan anionik (organokaolin)  dan  iradiasi  ultrasonik  digunakan  untuk meningkatkan  efisiensi  penyerapan  logam  Fe  yang terkandung  didalam  air.  Hasil  analisa  dari  penelitian yang  telah  dilakukan,  memperlihatkan  kemampuan adsorben  kaolin  yang  dimodifikasi  dengan  surfaktan anionik  (organokaolin)  dan  diiradiasi  ultrasonik  dalam menyisihkan konsentrasi logam Fe pada limbah artifisial.
Penyisihan  logam  Fe  dengan  menggunakan  adsorben kaolin yang diiradiasi ultrasonik menunjukkan perubahan  konsentrasi  Fe  pada  limbah  artifisial  setelah proses  adsorpsi,  seperti  terlihat  pada  gambar  di  bawah ini.

## Gambar 1. Efesiensi Penyisihan logam Fe terhadap waktu iradiasi dengan suhu 60 ◦C
Dari  Gambar  1.  terjadi  penyisihan  logam  besi  (Fe) yang  maksimal  untuk  kaolin  tanpa  modifikasi  terjadi pada waktu iradiasi 40 menit dengan penyisihan  sebesar 62,23%  .  Namun,  pada  waktu  iradiasi  50  dan  60  menit efisiensi  penyisihan  semakin    berkurangHal    ini disebabkan  karena    limbah    artifisial    pada    logam    Fe sudah    terserap    secara    keseluruhan  pada    Kaolin, sehingga    pori-pori    telah    jenuh    dan    tidak    mampu menyerap secara  maksimal.
Untuk  kaolin  modifikasi  surfaktan  anionik  penyisihan logam  Fe  yang  masksimal  terjadi  pada  waktu  iradiasi  5 menit  dengan  penyisihan  sebesar  73,8%.  Sedangkan untuk  waktu  berikutnya  efisiensi  yang  didapat  semakin menurun  hal  ini  dikarenakan  pemilihan  waktu  iradiasi yang  terlalu  jauh.  Nilai  penyisihan  kaolin  modifikasi surfaktan  lebih  besar  daripada  kaolin  tanpa  modifikasi, hal  ini  dikarenakan  surfaktan    menempel    pada permukaan    kaolin,  sehingga    membentuk    interaksi antar    molekul    pada    kaolin    dan    surfaktan.  Interakasi menyebabkan  terbentuknya  layer  yang  baru,  sehingga membentuk  kumpulan  bilayer  yang    mengakibatkan banyak  ion-ion  logam  terserap. Selain  itu  keberadaan
surfaktan  juga  menambah  jumlah  ion  yang  ada  di permukaan    surfaktan,    sehingga    lebih    banyak adsorben    modifikasi  menangkap    ion-ion    yang    ada disekitarnya  pada  air  limbah.
Sedangkan pada penelitian  yang dilakukan oleh (Zhang, 2015),  yaitu  adsorpsi  menggunakan  kaolin  modifikasi surfaktan  anionik  di  dapatlah  penyisihan  logam  Pb maksimal pada waktu 90 menit sebesar 78%. Perbedaan waktu  untuk  penyisihan  maksimal  dalam  menyerap logam  disebabkan  karena  menurut  (Jin,  2013), Penggunaan  teknologi  ultrasonik  pada  proses  adsorbsi dapat  memperbesar  luas  permukaan  dan  mempercepat pergerakan  molekul  sehingga  proses  adsorpsi  terjadi lebih cepat.
Data  Hasil  Uji  SEM  Untuk  Melihat  Logam  Fe  yang Terserap dipermukaan Adsorben
(a) (b)
Gambar 2 . Kaolin (a) non-modifikasi (b)modifikasi
Data  pengamatan  SEM  pada  bahan  kaolin  modifikasi dengan  surfaktan  sebelum  proses  adsorpsi  logam  Fe memperlihatkan  bahwa  permukaan  organokaolin  masih memiliki  banyak  pori  yang  besar  dan  rongga  yang kosong (gambar 2a). Sedangkan pada pengamatan kaolin modifikasi  surfaktan  setelah  proses  adsorpsi  logam  Fe (gambar  b)  terlihat  adanya  rongga-rongga  yang  sudah terisi  dan  berhimpitan  serta  memiliki  pori-  pori  yang lebih  kecil.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  proses penyerapan  logam  Fe  sehingga  rongga  dan  pori-pori yang terbentuk mengecil.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan bahwa  penggunaan  iradiasi  ultrasonik  berpengaruh terhadap  penyisihan  logam  Fe,  dimana  waktu  adsorpsi untuk mencapai penyerapan maksimal terjadi lebih cepat daripada  yang  tanpa  iradiasi  ultrasonik.  Penyisihan logam  Fe oleh waktu  iradiasi, dimana  setelah  mencapai waktu iradiasi untuk penyerapan maksimal penyisihannya akan semakin berkurang. Perbedaan jenis perlakuan  adsorben  berpengaruh  terhadap  penyisihan logam  Fe  yaitu  adsorben  kaolin  modifikasi  surfaktan CTAB  lebih  efektif  dalam  menyerap  logam  Fe  sebesar 73,8%, sedangkan untuk penyisihan  Fe sebesar 62,23%. Dari  Uji  SEM  juga  dapat  terlihat  pada  kaolin  non modifikasi  masih  banyak  rongga  yang  masih  bolong sedangkan kaolin  modifikasi  menunjukkan ronnga  yang terisi yang artinya logam Fe lebih banyak terserap.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Abdurrahman,  Suhendrayatna,  D.S.,  Syahiddin
(2016).  Pengaruh  Aktivasi  Adsorben  Biomassa Terhadap  Gugus  Hidroksil  Pada  Proses  Adsorpsi Ion  Logam  Timbal  (Pb).  Jurnal  Teknik  Kimia
USU, Vol. 5, No. 3 (September 2016), pp. 7-11.
[2]  A.  K.  Giri,  R.  Patel,  and  S.  Mandal,  Removal  of Cr(VI)  from  aqueous  solution  by  Eichhornia crassipes  root  biomass-derived  activated  carbon, Chem. Eng. J., 185, (2012) 71–81.
[3]  A. Bhatnagar, V.J.P. Vilar, C.M.S. Botelho, and R.A.R.  Boaventura,  Coconut-based  Biosorbents  For Water Treatment; a review of the recent literature. Advances in Colloid and Interface Science, 160(1- 2), (2010) 1–15.
[4]  A.  Dada,  A.  Olalekan,  A.  Olatunya,  and  O.  Dada, Langmuir,  Freundlich,  Temkin,  and  Dubinin  – Radushkevich  Isotherms  Studies  of  Equilibrium Sorption of Zn2+ Unto Phosphoric  Acid  Modified Rice  Husk.  IOSR  Journal  of  Applied  Chemistry, 3(1), (2012) 38–45.
[5]  Darmono,  Lingkungan  Hidup  dan  Pencemaran Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam,  Penerbit  Universitas  Indonesia  Press. Jakarta, 2001, p. 46.
[6]  M.H.  Karaoǧlu,  M.  Doǧan,  and  M.  Alkan, Removal  of  Reactive  Blue  221  by  Kaolinite  from Aqueous  Solutions,  Industrial  &  Engineering Chemistry Research, 49(4), (2010) 1534–1540.
[7]  M.  Faisal,  Efisiensi  Penyerapan  Logam  Pb2+ dengan  Menggunakan  Campuran  Bentonit  Dan Enceng  Gondok,  Jurnal  Teknik  Kimia  USU,  Vol. 4, No. 1 (Maret 2015), pp. 20-25. [8] Jin,  X.,  Jiang, M.,  Du,  J.,  Chen,  Z.  2013.    Removal  of    Cr(VI) from  aqueous  solution  by  surfactant-modiﬁed kaolinite. Journal  of  Industrial  and  Engineering Chemistry, Hal: 08
[9]  Jorfi, S., Soltani, R. D. C., Merlin, A., Ahmadi, M., Khataee,  A.,  Safari,  M.    2017.    Sono-assisted adsorption  of  a  textile  dye  on  milk  vetch-derived charcoal  supported  by  silica  nanopowder.  Journal of Environmental Management, Vol187. Hal:  111-
121
[10]  Khamdahsag, P.,
Thongkao, W.,
Saowapakpongchai,  A.,  Tanboonchuy,  V.  2017. Kaolin-modified  nano  zero-valent  iron  synthesis via  box-Behnken  design  optimization.  Applied Environmental Research, Hal:  55-65.
[11]  Suryani,  H  Agusnar,  B  Wirjosentono,  T  Rihayat, Nurhanifa.  2018.  Thermal  degradation  of  Aceh’s bentonite  reinforced  poly  lactic  acid  (PLA)  based on renewable resources for packaging application.AIP  Conference  Proceedings  2049  (1),
020040
[12]  Leal,  P.  V.,  Magriotis,  Z.  M.,  Sales,  P.  F.,  Papini, R.  M.,  Viana,  P.  R.  2017.  Effect  of  the  acid treatment  conditions  of  kaolinite  on  ether  amine adsorption: A comparative analysis using
chemometric  tools.  Journal  of  Environmental Management, Vol.197. Hal: 393-403
[13]  Olaremu, A. G. 2015. Physico-Chemical Characterization  of    Akoko  Mined  Kaolin  Clay. Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering, Vol.3. Hal: 353-361
[14]  Purnama, H., Musthofa, M., Akhwan, A.H., Dewi, I.K.  2014.  Effect  of  ultrasound  on  zeolite preparation  from rice husk ash. Proceedings of the 3rd  Applied  Science  for  Technology  Innovation, Hal:  24-30
[15]  Shaban,  M.,  W.,  Hassouna,  N.  E.,  Nasief,  F.  M., Abukhadra,  M.  R.  2017.  Adsorption  properties  of kaolinite-based  nanocomposites  for  Fe  and  Mn pollutants  from  aqueous  solutions  and  raw groundwater:  kinetics  and  equilibrium  studies. Environ SciPollut Res
[16]  Sharifpour, E., Khafri, H. Z., Ghaedi, M., Asfaram, A., Jannesar, R. 2017.  Isotherms and kinetic study of  ultrasound-assisted  adsorption  of  malachite green  and  pb2+  ions  from  aqueous  samples  by copper  sulfide  nanorods  loaded  on  activated carbon: experimental design optimization.
UltrasonicsSonochemistry, Vol.17
[17]  Zhang,  Y.,  Liu,  Q.,  Zhang,  S.,  Zhang,  Y.,  Zhang, Y., Liang, P. 2016. Characterization of kaolinite/styrene butadiene rubber composite: Mechanical  properties  and  thermal  stability.  Applied Clay Science, Hal: 167174